948 ACADÉMIE DES SCIENCES, 
de la même manière contre le disque supérieur, il y aurait lieu de veiller 
encore à ce que, à son point de départ, le disque soulevé fût toujours à la 
même distance du disque de la plate-forme et que la vitesse d'approche des 
deux disques restât uniforme. Dans les circonstânces présentes, il ne m'a 
été possible de parvenir encore à une installation aussi satisfaisante; 
d’ailleurs le temps n’est probablement pas encore venu de préciser toutes 
ces conditions puisque l’élément de régularité le plus essentiel, la cons- 
tance de l'épaisseur de la lame isolante, en ses différents points de contact 
avec les disques, n’a pas été habituellement obtenue. 
CRISTALLOGRAPHIE. — Sur la cristobalite. Note de M. Henry LE CHATELIFR. 
Dans une étude antérieure, j'ai signalé l'existence dans les briques, dites 
de Dinas, d’une variété de silice X, caractérisée par un point de transfor- 
mation situé à la température de 215°. Cette transformation est accom- 
pagnée d’un changement brusque des dimensions linéaires égal à 1 pour 100. 
Tout en reconnaissant les analogies de cette variété avec la cristobalite, je 
n'avais pas cru pouvoir affirmer leur identité, parce que Mallard avait 
indiqué 175° pour le point de transformation de cette dernière. Je disais 
cependant : 
« Cette variété de silice, que j’ai appelée silice X, sc rapproche par son 
point de transformation de la cristobalite et lui est peut-être identique (+). » 
Depuis cette époque, des recherches plus précises faites aux États-Unis 
et en Allemagne ont montré que la température de transformation de la 
cristobalite était beaucoup plus élevée que ne l'avait indiqué Mallard; elle 
est de 225°, par conséquent identique à celle de la variété X. D'autre part, 
M. A. Lacroix a montré que l'indice de réfraction de la variété de silice des 
briques de Dinas était identique à celui de la cristobalite. Enfin, de nomi- 
breuses déterminations de densité de briques bien cuites, avec peu de 
quartz non transformé, ont donné des densités voisines de 2,35, c'est- 
à-dire presque exactement la densité de la cristobalite. 
On peut donc affirmer aujourd’hui, comme je l’avais-soupçonné dès le 
début de mes recherches, que la variété de silice X est bien identique à la 
cristobalite. 
(') La silice (Rev. universelle des mines, Liège, 5° série, t. l 
1912, p. 85) et La 
silice et les silicates. Paris, Hermann, édit., 1913, p. 236. 
? 
